Pengujian Sifat Ferroelektrik Film Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 Doping Nb 2 O 5 (BNST) (Pratitis Wahyu Kusuma Anggraini)

## PENGUJIAN SIFAT FEROELEKTRIK
FILM Ba 0,5 SR 0,5 TiO 3 DOPING Nb 2 O 5 (BNST)

## Pratitis Wahyu KusumaAnggraini dan Muhammad Hikam
Program Pascasarjana, FMIPA - UI Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430

## ABSTRAK
PENGUJIAN SIFAT FEROELEKTRIK FILM Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 DOPING Nb 2 O 5 ( BNST ) . Film BST 1M dan BST 1M doping Nb 2 O 5 dengan variasi % doping (1%, 2%, 4%) dideposisi pada substrat Si (111) dan gelas corning dengan metode penumbuhan CSD ( Chemical Solution Deposition ) dengan teknik spin- coating pada kecepatan putar 3000 rpm selama 30 detik. Film yang terbentuk dilanjutkan dengan proses sintering pada temperatur 450ºC untuk substrat corning dan 850ºC untuk substrat Si (111) selama 3 jam. Sistem kristal dan orientasi film BST dan BNST diuji dengan difraksi sinar-X dan dilakukan penghalusan ( refinement ) dengan analisis Rietveld yaitu menggunakan GSAS . Hasil penghalusan dengan GSAS diperoleh fasa BST yang terkandung pada film BST 1M, BNST 1M 1%, 2% dan 4% (substrat silikon) bersesuaian dengan Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 ( ICDD ) dengan sistem kristal kubik dan parameter kisi (a) berturut-turut 3,944Å, 3,949Å, 3,950Å, 3,904Å. Sedangkan untuk film BNST 1M 1%, 2% dan 4% (substrat corning ) bersesuaian dengan BaTiO 3 ( ICDD ) dengan sistem kristal tetragonal dan parameter kisi (a=b) berturut-turut 3,997Å, 3,987Å, 3,996Å, parameter kisi (c) 4,051Å, 4,041Å, 4,058Å. Harga polarisasi spontan film pada substrat Si (111) untuk BNST 1M 1% adalah 72,100µC.cm -2 , BNST 1M 2% adalah 71,680µC.cm -2 dan BNST 1M 4% adalah 51,440µC.cm -2 . Sedangkan harga polarisasi spontan film pada substrat corning untuk BNST 1M 1% adalah 121,440µC.cm -2 , BNST 1M 2% adalah 121,450µC.cm -2 dan BNST 1M 4% adalah 119,690µC.cm -2 .
Kata kunci : BST, XRD, metode CSD, ferroelektrik, polarisasi

## ABSTRACT
FERROELECTRIC CHARACTERIZATION OF Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 FILMS DOPED BY Nb 2 O 5 (BNST). BST 1M and BST 1M films doped by Nb2O5 in percentage variation of 1%, 2%, 4% deposited onto Si (111) substrate and corning glass with CSD (chemical solution deposition) method and spin-coating at angular velocity of 3000 rpm for 30 seconds. The film was sintered at 450 ºC for corning and at 850 ºC for Si (111) substrate in 3 hours. The crystal system and the orientation of BST and BNST films were examined by X-ray diffraction and refined using Rietveld analysis by GSAS program. The refinement shows that the content in the film of BST 1M, BNST 1M 1%, 2% and 4% (silicon substrate) is in accordance with Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 (ICDD). The crystal system is cubic with their lattice parameters (a) are respectively 3.944Å, 3.949Å, 3.950Å, and 3.904Å. While for the film of BNST 1M 1%, 2% and 4% on corning substrate, the phase is BaTiO3 (ICDD), its crystal system is tetragonal with lattice parameters (a=b) is 3.997Å, 3.987Å, 3.996Å and parameter kisi (c) is 4,051Å, 4,041Å, 4,058Å, respectively. The value of the spontaneous polarisation of the film on Si(111) substrat for BNST 1M 1% is 72,100µC.cm -2 , BNST 1M 2% is 71,680µC.cm -2 and BNST 1M 4% is 51,440µC.cm -2 . While the similar case for the film on corning substrate for BNST 1M 1% is 121,440µC.cm -2 , BNST 1M 2% is 121,450µC.cm -2 and BNST 1M 4% is 119,690µC.cm -2 .
Key words : BST, XRD, CSD method, ferroelectric, polarisation

## PENDAHULUAN
Feroelektrik merupakan material elektronik khususnya dielektrik yang terpolarisasi spontan dan memiliki kemampuan untuk mengubah arah listrik internalnya. Polarisasi yang terjadi merupakan hasil dari penerapan medan yang mengakibatkan adanya ketidaksimetrisan struktur kristal pada suatu material feroelektrik [1]. Belakangan ini penelitian terhadap material feroelektrik banyak menarik perhatian karena
material ini sangat menjanjikan terhadap perkembangan devais generasi baru sehubungan dengan sifat-sifat unik yang dimilikinya.
Penggunaan untuk fabrikasi dalam bentuk film tipis sangat luas, karena sifat-sifat bahan feroelektrik dapat difabrikasi sesuai kebutuhan serta mudah di integrasikan dalam bentuk devais [2]. Sebagian dari aplikasi elektronik yang paling utama dari film tipis
feroelektrik diantaranya: non-volatile memory yang menggunakan kemampuan polarisasi yang tinggi; kapasitor film tipis yang menggunakan sifat dielektrik; dan sensor piroelektrik yang menggunakan perubahan konstanta dielektrik karena suhu ; aktuator piezoelektrik yang menggunakan efek piezoelektrik.[3].
BaSrTiO 3 merupakan material feroelektrik yaitu material yang memiliki polarisasi listrik spontan tanpa gangguan dari luar, yang dibuat dengan mencampurkan barium asetat, stronsium asetat dan titanium isopropoksida dengan perbandingan x : 1-x, atau dapat dituliskan Ba x Sr 1-x TiO 3 . BST doping Nb 2 O 5 ( BNST ), dimana ion Nb 5+ merupakan ion soft doping yang memberikan pengaruh pada sifat feroelektrik material BST .
Metode penumbuhan film tipis Chemical Solution Deposition ( CSD ) memberikan beberapa keuntungan diantaranya kontrol terhadap stoikiometri, homogenitas, temperatur sintering yang rendah dan murah, sehingga proses ini banyak digunakan dalam penelitian ilmiah [4].

## TEORI
Feroelektrik merupakan kelompok material dielektrik dengan polarisasi listrik internal yang lebar P (C/m 2 ), serta mempunyai kemampuan merubah polarisasi internalnya dengan menggunakan medan listrik yang sesuai. Material feroelektrik dicirikan oleh kemampuan untuk membentuk kurva histerisis yaitu kurva yang menghubungkan antara medan listrik dengan polarisasi, seperti ditunjukkan oleh Gambar 1 [5].
Secara umum material feroelektrik memiliki struktur perovskite yang formula dasarnya adalah ABO 3 . Struktur perovskite ideal berbentuk kisi kubik sederhana, seperti ditunjukkan Gambar 2.
Pemberian doping berarti proses penambahan atom baru pada kristal yg sudah tersusun oleh atom-atom penyusun struktur kristal sebelumnya. Pemberian doping bertujuan untuk menghasilkan material baru yang memiliki sifat unggu [7]. Bahan pendadah pada material dibedakan menjadi dua jenis, yaitu soft doping dan hard doping. Ion soft doping dapat menghasilkan material feroelektrik menjadi soften , seperti koefisien elastis lebih tinggi, sifat medan koersif yang lebih rendah, faktor kualitas mekanik yang lebih rendah dan kualitas listrik yang lebih rendah. Soft doping disebut juga dengan istilah donor doping karena menyumbang valensi yang berlebih pada struktur kristal BST . Ion hard doping dapat menghasilkan material feroelektrik menjadi lebih hardness , seperti loss dielectric yang rendah, bulk resistivity lebih rendah, sifat medan koersif lebih tinggi, faktor kualitas mekanik lebih tinggi dan faktor kualitas listrik lebih tinggi. Hard doping disebut juga dengan istilah acceptor doping karena menerima valensi yang berlebih di dalam struktur kristal BST [3,8].
Penambahan pendadah ion niobium (Nb 5+ ) akan menggantikan posisi dari ion Ti 4+ secara acak. Karena muatan Nb 5+ lebih besar daripada Ti 4+ sebesar satu muatan positif dan terjadi fenomena elektrostatik antara Nb 5+ dengan Ba 2+ /Sr 2+ , maka mengakibatkan terlepasnya ion barium (Ba 2+ ) atau ion stronsium (Sr 2+ ). Semakin banyak pendadahan yang diberikan maka akan semakin banyak ion Ba atau Sr yang terlepas. Pemberian pendadah ion donor Nb 5+ ke dalam BST berfungsi untuk membuat cacat kristal dalam ion Ba atau Sr sesuai rumus kimia Persamaan berikut ini.
(Ba x Sr 1-x ) TiO 3 + y Nb 2 O 5 ( Ba x-(y/2) Sr 1-x Nb y )Ti 1-y O 3 Ketika suatu material dielektrikum dipengaruhi oleh medan listrik luar, maka akan terjadi pergeseran muatan di dalam dielektrikum (terpolarisasi). Akibat dari pergeseran ini akan timbul dipol-dipol listrik. Besarnya momen dipol dirumuskan sebagai berikut:
p = q r
di mana: p = momen dipol listrik (coulomb meter)
q = muatan listrik (coulomb)
r = jarak antar pusat muatan (meter)
Besar polarisasi listrik spontan (Ps) didefinisikan sebagai jumlah momen dipol persatuan volume (V), dan dirumuskan sebagai berikut:
V r q P N i i i s
Volume satuan sel BST dengan parameter kisi kristal a, b, c dirumuskan dengan persamaan berikut:
V = a b c
Sedangkan hubungan antara polarisasi listrik (P) dengan kuat medan listrik (E) dirumuskan sebagai berikut:
Figure 2 . Struktur perovskite material feroelektrik [6]
= A = B = O Figure 1 . Kurva histeresis.
Pengujian Sifat Ferroelektrik Film Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 Doping Nb 2 O 5 (BNST) (Pratitis Wahyu Kusuma Anggraini)
E K P o ) 1 (
Suatu kristal dikatakan terpolarisasi jika memiliki dipol listrik yang permanen karena pusat muatan positif dan muatan negatifnya bukan di pusat sel-satuan [8].

## METODE PERCOBAAN
Pembuatan Larutan 1,0422 gram BST murni 1M dengan mencampurkan 0,6386 gram bubuk barium asetat [Ba(CH 3 COO) 2 , 99%]; 0,5142 gram bubuk stronsium asetat [Sr(CH 3 COO) 2 , 99%]; 1,4212 gram titanium isopropoksida [Ti(C 12 O 4 H 28 ), 99,999%] dan 5 mL pelarut 2-methoksietanol [(H 3 COCH 2 CH 2 OH) 99,9%]. Sedangkan pembuatan larutan 1,0422 gram BST didadah niobium 1M yaitu dengan cara yang sama dengan BST 1M dan d oping niobium yang diberikan adalah 1%, 2%, dan 4% dari massa BST murni 1M [2]. Larutan yang telah terbentuk kemudian dideposisi pada substrat silikon dan corning dengan teknik spin-coating dan dibuat sampai dengan terbentuk 5 lapisan. Setelah itu di sintering dengan suhu tahanan 850ºC untuk substrat silikon dan 450ºC untuk substrat corning .
Analisis struktur kristal film BST dan BNST diamati menggunakan XRD dengan spesifikasi eksperimen sebagai berikut: target sumber sinar-X yang digunakan adalah Co (cobalt) dengan panjang gelombang 1,78896 Å, generator voltage 40 kVolt dan tube current 30 mA. Metode yang telah digunakan adalah Bragg-Bentano yang standar sudut awal 20 o sampai dengan 80 o dan kenaikan setiap 0,02 o masing-masing 1 detik untuk setiap kenaikan sudut.
Karakterisasi sifat feroelektrik lapisan BST 1M dan BNST 1M dilakukan dengan menggunakan alat Radiant Technology 66A ( Charge Version 2.2) dengan tujuan untuk mendapatkan nilai polarisasi saturasi (Ps), polarisasi remanen (Pr) dan medan koersif (Ec) dari film.
Gambar 3 menunjukkan struktur uji feroelektrik lapisan BST 1M dan BNST 1M.
Tahapan pengolahan data yang dilakukan adalah pengolahan data XRD dan perangkat lunak yang digunakan adalah EXCEL untuk pengolahan data awal dan data base ICCD ( International Centre for Diffraction Data) untuk komparasi hasil XRD serta program EXPGUI– GSAS ( General Structure Analysis System ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran difraksi sinar-X sampel film BST dan BNST dengan instrumen difraksi sinar-X ( XRD ) merk Phillips Analytical PW3710 based sebelum dilakukan penghalusan ( refinement ) dengan GSAS ditunjukkan oleh Gambar 4. Identifikasi kristallografi sampel film BST dan BNST dilakukan dengan uji XRD , dilanjutkan penghalusan dengan GSAS, untuk meyakinkan kebenaran dari fasa-fasa yang diasumsikan di awal dan setelah dicocokan dengan ICDD , juga menentukan struktur kristal dari fasa-fasa yang terbentuk. Fasa-fasa tersebut memberikan beberapa informasi mengenai struktur kristal, grup ruang ( space group ), parameter kisi, bidang kristal, posisi atom dan fraksi berat dari fasa-fasa yang terkandung dalam film BST dan BNST . Untuk pola difraksi sinar-X untuk sampel film BST dan BNST setelah diperhalus dengan GSAS-EXPGUI . Hasil penghalusan dengan GSAS diperoleh fasa BST
Film BNST Bidang Kontak Lapisan alumunium Lapisan alumunium Bidang Kontak Si (111) (a) substrat Si (111) Film BNST Bidang Kontak (100) Chi 2 = 1,085
Lapisan alumunium Bidang Kontak Corning
(b) substrat corning
Gambar 4 . Kurva pola XRD film BST dan BNST (a) substrat silikon 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 2 theta BST 1M BNST 1M 1% BNST 1M 2% BNST 1M 4% Substrat Si (b) substrat gelas corning 0 500 1000 1500 2000 2500 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 2 theta
BST 1M BNST 1M 1% BNST 1M 2% BNST 1M 4%
yang terkandung pada film BST 1M, BNST 1M 1%, 2% dan 4% (substrat silikon) bersesuaian dengan Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 ( ICDD ) dengan sistem kristal kubik dan parameter kisi (a) berturut-turut 3,944Å, 3,949Å, 3,950Å, 3,904Å. Sedangkan untuk film BNST 1M 1%, 2% dan 4% (substrat corning ) bersesuaian dengan BaTiO 3 ( ICDD ) dengan sistem kristal tetragonal dan parameter kisi (a=b) berturut-turut 3,997Å, 3,987Å, 3,996Å, parameter kisi (c) 4,051Å, 4,041Å, 4,058Å.
Uji feroelektrik dilakukan dengan memberikan variasi tegangan dari 5 volt sampai dengan 19 volt. Gambar 5 memperlihatkan dengan jelas bahwa semakin besar tegangan yang diberikan maka bentuk kurva histeresisnya pun semakin melebar. Hal ini disebabkan kenaikan tegangan menyebabkan lebih banyak orientasi domain yang sejajar sehingga kuat medan listriknya pun semakin bertambah besar. Setelah tercapai kondisi
saturasi, penambahan tegangan eksternal tidak akan menambah nilai polarisasi saturasi karena pada kondisi ini semua domain telah terorientasi pada arah yang sama.
Berdasarkan hasil penghalusan dengan GSAS jelas dinyatakan bahwa salah satu fasa yang terbentuk pada film BST dan BNST (substrat silikon) adalah Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 dengan sistem kristal kubik. Film BST dengan sistem kristal kubik bersifat paraelektrik [4]. Hasil eksperimen semua film BST dan BNST menunjukkan pola kurva histeresis, artinya film bersifat feroelektrik meskipun memiliki sistem kristal kubik. Hal ini dapat disebabkan karena ion Ti 4+ pada struktur BST tergantikan oleh ion Nb 5+ ( doping ) sesuai dengan % doping yang diberikan. Dengan masuknya ion Nb 5+ menggantikan ion Ti 4+ , maka terjadi kelebihan muatan sebesar +1 dan kelebihan muatan ini akan mengusir ion Ba 2+ /Sr 2+ yang terdapat pada struktur BST , sehingga parameter kisi dari film berubah.
Pada sampel BST 1M, BNST 1M 2% dan 4% (substrat corning ) yang diberi tegangan
(a) BST 1M BST 1M -300 -200 -100 0 100 200 300 -15 -10 -5 0 5 10 15 Kuat Medan Listrik (kV.cm -1 ) 11 V 12 V
13 V 14 V 15 V 16 V 17 V (b) BNST 1M 1% BNST 1M 1% -300 -200 -100 0 100 200 300 -20 -15 -10 -5 0 5 10 Kuat Medan Listrik (kV.cm -1 ) 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12 V
Gambar 5 . Kurva histeresis BST dan BNST (substrat Si) (c) BNST 1M 2% BNST 1M 2% -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 -10 -5 0 5 10 Kuat Medan Listrik (kV.cm -1 ) 5 V 6 V 7 V (a) BST 1M BST 1M -3.00E+02 -2.00E+02 -1.00E+02 0.00E+00 1.00E+02 2.00E+02 3.00E+02 -3.00E+01 -2.00E+01 -1.00E+01 0.00E+00 1.00E+01 2.00E+01 Kuat Medan Listrik (kV.cm -1 ) 6 V 7 V 8 V 9 V 11 V 12 V 13 V 10 V (b) BNST 1M 1% BNST 1M 1% -300 -200 -100 0 100 200 300 -6 -4 -2 0 2 4 6 Kuat Medan Listrik (kV.cm -1 ) 6 V 7 V 8 V 9 V 10 V
Sampel
Polarisasi Spontan (P s ) (µC.cm -2 ) Polarisasi Remanen (Pr) (µC.cm -2 ) Vmax (volt) BNST 1M 1% 72,100 0,172 10 BNST 1M 2% 71,680 2,524 7 BNST 1M 4% 51,440 - - Tabel 1 . Nilai polarisasi spontan dan polarisasi remanen film BNST (substrat Si).
Pengujian Sifat Ferroelektrik Film Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 Doping Nb 2 O 5 (BNST) (Pratitis Wahyu Kusuma Anggraini)
eksternal 13 volt, kurva yang terbentuk tidak lagi sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan yang diberikan pada sampel sudah melewati tegangan jatuh ( breakdown voltage ) yang menyebabkan sampel tidak lagi bersifat feroelektrik.
Berdasarkan hasil penghalusan dengan GSAS diketahui bahwa sampel BST dan BNST (substrat corning ) mengandung fasa BaTiO 3 yang memiliki sistem kristal tetragonal dan tidak terdapat fasa BST sehingga kurva histeresis (Gambar 6) merupakan kurva histeresis dari fasa BaTiO 3. Terlihat pada Tabel 2 bahwa pada pemberian tegangan eksternal 10 volt, film BNST 1M 2% memberikan nilai polarisasi spontan dan remanen yang paling tinggi dibanding film BNST 1M 1% dan BNST 1M 4%.

## KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Hasil analisis Rietveld dengan GSAS , diperoleh fasa BST yang terkandung pada film BST 1M, BNST 1M 1%, 2% dan 4% (substrat silikon) bersesuaian dengan Ba 0,5 Sr 0,5 TiO 3 ( ICDD ) dengan sistem kristal kubik dan parameter kisi (a) berturut-turut 3,944Å, 3,949Å, 3,950Å, 3,903Å.
2. Hasil analisis Rietveld dengan GSAS , diperoleh fasa BST yang terkandung pada film BNST 1M 1%, 2% dan 4% (substrat gelas corning ) bersesuaian dengan BaTiO 3 ( ICDD ) dengan sistem kristal tetragonal dan parameter kisi (a=b) berturut-turut 3,997Å, 3,987Å, 3,996Å, parameter kisi (c) 4,0512Å, 4,041Å, 4,058Å.
3. Penambahan nilai parameter kisi akan menurunkan polarisasi spontan film.
4. Nilai polarisasi spontan film pada substrat Si(111) untuk BNST 1M 1% adalah 72,100µC.cm -2 , BNST 1M 2% adalah 71,680µC.cm -2 dan BNST 1M 4% adalah 51,440µC.cm -2 .
5. Nilai polarisasi spontan film pada substrat corning untuk BNST 1M 1% adalah 121,440µC.cm -2 , BNST 1M 2% adalah 121,450µC.cm -2 dan BNST 1M 4% adalah 119,690µC.cm -2 .
6. Seluruh film BST 1M dan BNST 1M 1%, 2%, 4% pada substrat Si (111) dan gelas corning bersifat feroelektrik, sehingga bahan tersebut baik untuk diaplikasikan sebagai memori feroelektrik.

## SARAN
Diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Untuk mendapatkan kualitas film BST dan BNST yang lebih optimal dengan metode CSD dengan teknik spin-coating , perlu dilakukan variasi parameter-parameter deposisi seperti kecepatan putar spin-coater , lama (waktu) spinning , jumlah lapisan yang dideposisi pada substrat.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur C-V (kapasitansi dari film) untuk mengetahui kapasitas penyimpanan muatan dan konstanta dielektrik dari film agar dapat diaplikasikan sebagai FRAM (Ferroelectric Random Access Memories).

## UCAPAN TERIMAKASIH
Para penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Azwar Manaf, Ketua Departemen Fisika FMIPA UI yang telah menyediakan fasilitas penelitian. Sebagian dana riset ini berasal dari Proyek Hibah PascaSarjana Dikti Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2006.
Gambar 6 . Kurva histeresis BST dan BNST (substrat gelas corning ). (c) BNST 1M 2% BNST 1M 2% -300 -200 -100 0 100 200 300 -20 -15 -10 -5 0 5 10 Kuat Medan Listrik (kV.cm -1 )
5 V 6 V 7 V
8 V 9 V 10 V 11 V 12 V 13 V (d) BNST 1M 4% BNST 1M 4% -300 -200 -100 0 100 200 300 -20 -15 -10 -5 0 5 10 Kuat Medan Listrik (kV.cm -1 ) 5 V 6 V 7 V
8 V 9 V 10 V 11 V 12 V 13 V
Tabel 2 . Nilai polarisasi spontan dan polarisasi remanen film BNST (substrat corning ).
Sampel Polarisasi Spontan (P s ) (µC.cm -2 ) Polarisasi Remanen (Pr) (µC.cm -2 ) Vmax (volt) BNST 1M 1% 121,440 0,057 10 BNST 1M 2% 121,450 98,165 10 BNST 1M 4% 119,690 46,300 10

## DAFTAR ACUAN
[1]. SAYER, M. and CHIVUKULAS, V. Handbook of Thin Film Process Technology. Dalam: Azizahwati. (2002). Studi Morfologi Permukaan Film Tipis PbZr 0.525 Ti 0.475 O 3 yang Ditumbuhkan dengan Metode DC Unbalanced Magnetron Sputtering. Jurnal Natur Indonesia , 5 (1) (1995) 50-56
[2]. HIKAM, M., B. SOEGIJONO, P. W. K.ANGGRAINI, T. SUMARDI, C. SUNANDAR, T. YOGARAKSA.,
Development of Barium Strontium Titanate (BST) Thin Film Doped by Fe . One Day Workshop on Materials & Metalurgy [Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Indonesia (UI) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)]
[3]. Uchino, K., Ferroelectric Devices . Marcel Dekker, Inc., NewYork, (2000)
[4]. ADEM, U., Preparation of Ba x Sr 1-x TiO 3 Thin Films by Chemical Solution Deposition and Their Electrical Characterization , Thesis . Departement of Metallurgical and Materials Engineering, Middle East Technical University, (2003) [ http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/1127679/ index.pdf akses 21-03-2006/19.21 WIB]
[5]. IRZAMAN, Studi Lapisan Tipis Pyroelektrik PbZr 0,52 Ti 0,48 O 3 (PZT) yang Didadah Tantalum dan Penerapannya Sebagai Detektor Infra Merah, Disertasi . ITB, Bandung: (2005)
[6]. JONA, F. and G. SHIRANE, Disertasi . ITB, Bandung, (1993)
[7]. SUPRIYATMAN. Uji Sifat Listrik Struktur
Kapasitor Film Tipis Bahan PbZr x Ti 1-x O 3 Doping In 2 O 3 , Skripsi . IPB, Bogor, (2004)
[8]. SARWONO, E., Perhitungan Polarisasi Spontan dan Momen Quadrupol Potensial Listrik Bahan PIZT (PbIn x Zr y Ti 1-x-y O 3-x/2 ), Tesis . UI, Jakarta, (2004)